30 JOH. FRIEDR. LUDW. HAUSMANN, 



erdig oder dicht, selten mit einer Anlage zur krystallinischen Bildung, nament- 

 lich fasrig; die Kupferlasur ist ebenfalls am Iliiufigsten erdig, findet sich in- 

 dessen zuweilen auch in deutlichen, wenn gleich kleinen Krystallen. Im 

 Ganzen kommt unter solchen Verhaltnissen Malachit ungleich dfterer als 

 Kupferlasur vor, welches vielleicht zum Theil daher rtthrt, dass Kupferlasur 

 in Malachit umgewandelt worden, wovon in einem anderen Abschnitte die 

 Rede seyn wird; so wie es hierin mit liegen mag, dass man iiberhaupt 

 Kupferlasur selten ohne Malachit, aber umgekehrt mannichmal den letzteren 

 ohne die erstere antrifft. Bei dem natiirlichen Vorkommen der Kupferlasur 

 giebt sich weit seltener als bei dem des Malachites die Entstehung aus dem 

 Kupferrothe mit Entschiedenheit zu erkennen. 



Indem bei Kunstproducten aus Kupfer und Kupferlegierungen die Um- 

 vvandlung in kohlensaures Kupfer von Aussen nach Innen fortschreitet, wird 

 das Metall allmahlig ganz zerstort, wie man es besonders manchmal an alten 

 Miinzen sieht. Bei diesen zeigt sich dann das Geprage zuweilen mehr und 

 weniger deutlich erhalten; oft ist es indessen verschwunden, indem die Ober- 

 flache bald eben, zuweilen sogar glatt und glanzend, bald uneben oder rauh, 

 und die Starke der Stiicke oft bedeutend vergrossert erscheint. Damit hangt 

 die ohen bereits bemerkte Erscheinung zusammen, dass, wenn mehrere Stiicke 

 einander beruhrten, solche durch das gebildete kohlensaure Kupfer wohl fest 

 vereinigt worden; welche Verkittung der bei der Bildung von Magneteisen 

 durch Oxydation von einander beriihrenden Eisendrath - Strangen , so wie bei 

 dem Rosten von Eisen zuweilen sich zeigenden, vollig analog ist. Sowohl 

 in diesen Erscheinungen, als auch in der Umwandlung der eigenthumlichen 

 Structur des Metalles in die dichte oder erdige BeschafTenheit, und mehr noch 

 in der zuweilen erfolgten krystallinischen Bildung des kohlensauren Kupfers, 



auch die der Oxydation ausgesetzten metallischen .Beimischungen eine Veran- 

 derung erleiden, und zur Bildung von Zersetzungsproducten Veranlassung geben, 

 wie z. B. aus Bronze, ausser dem kohlensauren Kupfer, Zinnoxyd sich bildet. 

 Es entsteht dann entweder eine Vermengung der verschiedenen Zersetzungs- 

 producte, oder eine Sonderung derselben, wie namentlich zuweilen das Zinn- 

 oxyd einen von dem kohlensauren Kupfer getrennten weissen Beschlag auf 

 Bronze darstellt. (Vergl. John Davy, a. a. 0.) 



